‚4 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mittheilung vom 10. Januar. 
müssen sie mit Platinblech umgeben werden und sind so bis zur Ver- 
dampfungstemperatur des Thalliums (etwa 1670°) brauchbar. Ohne 
einen solchen Schutz vergrössern sie durch Senkung des Bodens und 
unteren Theiles der Birne ihr Volumen. So zeigte ein Apparat von 
155°”64 Inhalt nach etwa zweistündigem Erhitzen auf ungefähr 1600° 
eine Volumenvermehrung auf 158°”3, und nach nochmaligem Durch- 
glühen auf 161“%"06. Dagegen verändern mit Platinblech geschützte 
Apparate, wie die früheren Versuche gezeigt haben, ihr Volumen nicht 
merklich. Seit einiger Zeit werden nun von der Königlichen Porcellan- 
manufaetur Versuche zur Herstellung einer gegen Hitze widerstands- 
fähigen Masse! angestellt; hieraus gefertigte Gefässe werden behufs 
Verwendung als Pyrometer in der physikalisch-technischen Reichs- 
anstalt untersucht. Mit Erlaubniss des Hrn. Praesidenten der genann- 
ten Anstalt, der verstorbenen Excellenz v. HrrmnorLtz. habe ich mir 
von der Königlichen Porcellanmanufaetur Gasdichtebestimmungsgefässe 
von einer solchen Masse (Nr. 7) herstellen lassen und diese Gefässe 
eingehend auf ihre Eigenschaften geprüft. 
Die mir gelieferten Dichtebestimmungsgefässe besassen die üb- 
lichen Dimensionen: Gesammtlänge 66°. Länge des Stiels 51°”: Länge 
des Cylindertheils 14°°5. Äusserer Durchmesser des Stils ı°”3., des 
Cylindertheils 4°”6. Wandstärke des Stiels 0°”35, des Cylindertheils 
o°"2. Sie waren aussen glasirt, doch wird, wie ich höre, die Herstellung 
auch innen glasirter Apparate keine Schwierigkeit bieten und würden 
solche ihrer bedeutend bequemeren Verwendbarkeit wegen den Vorzug 
verdienen. Diese Apparate besitzen eine schwach gelbliche Färbung; 
auf der Aussenseite sind sie ein wenig rauher als die schön glatten 
bisher benutzten Porcellanapparate. Das Material ist etwa ebenso fest 
und widerstandsfähig als gewöhnliches Porcellan. Es lässt sich ebenso 
— wenn auch schwerer als Porcellanthon verarbeiten; dabei zeigt es 
sich weniger plastisch, vielmehr sandig, trocken und bröcklig. Trotz- 
dem gelang es der Königlichen Porcellanmanufaetur, Diehtebestimmungs- 
apparate mit einem etwa 80°" langen Ansatzrohr nach dem Muster der 
früher von mir benutzten Apparate von Glas” von der Masse 7 zu fer- 
tigen, Apparate, deren Herstellung als ein Meisterstück der Teehnik 
anzusehen ist. 
Auch gegen Temperaturwechsel ist die neue Masse nieht em- 
pfindlicher als Porcellan. Sie ist ferner nicht so dicht als dieses, wird 
aber durch öfteren Gebrauch bei hoher Temperatur etwas weniger 
porös. Dies machte sich beim Ausmessen der Apparate mit Wasser 
! Die Masse ist in der genannten Fabrik von Hrn. Dr. Hau zusammengesetzt 
worden. 
® H. Bırız, Zeitschr. f. physik. Chem. 2, 922. 1883. 
